— 39 — 
b) Querfestigkeit. Zug im Sinne des Radius: 
Elasticitätsmodul 208-4 Kgr., Bruchgrenze 1*007 Kgr.; im 
Sinne der Tangente: Elasticitätsmodul 103*4 Kgr., Elasti- 
citätsgrenze 0*608 Kgr. (Chevandier-'Wertheim.) Querfestig¬ 
keit nach Karmarsch 0*77 bis 1*01 Kgr. 
c) Druck parallel zur Faser: Elasticitätsgrenze 
1.45 Kgr., Elasticitätsmodul 1139 Kgr., absolute Druck¬ 
festigkeit 2*72 Kgr. (Mikolaschek). 
d) Bieg'ung*: Elasticitätsgrenze 2*53 Kgr., Elastici¬ 
tätsmodul 654 Kgr., Biegungsfestigkeit 5*65 Kgr. (Miko- 
laschek). 
e) Torsion: Elasticitätsgrenze 0*32 Kgr., Elastici¬ 
tätsmodul 1032 Kgr., Torsionsfestigkeit 1*16 Kgr. (Miko- 
laschek). 
f) Abscheerung: Abscheerungsfestigkeit parallel 
zur Faser 0*72 Kgr., senkrecht zur Faser 3*1 Kgr. (Miko- 
laschek). Nach Karmarsch in der Richtung der Faser 0*85 
bis 0*95 Kgr. 
Spaltbarkeit. Sehr schwerspaltig. 
Härte. Hart. 
Dauer. Dauert nicht in der Feuchtigkeit, doch 
ziemlich lang im Trockenen, obgleich es von Nagekäfern 
zu leiden hat. 
Eigenthümlichkeiten. Holzringe sehr oft excentrisch 
und wellig. Krebs, Astfäule. 
Verwendung. Zu Maschinentheilen, als Zapfenlager 
bei Wasserrädern, Spindeln, Rollen, Radzähnen, Keilen, 
Hebeln, Triebstangen etc., zu landwirtschaftlichen Geräten 
z. B. Dreschflegeln, Stielen, überhaupt zu Allem, was Rei¬ 
bung* und Stoss auszuhalten hat. Zu Hobelkästen und anderen 
Werkzeugbestandtheilen. In der Wagnerei zu Felgen; ferner 
zu Holzstiften und Schuhleisten; zu Haushaltsgeräten und 
Spielwaaren. Zum Drechseln und Schnitzen geeignet, wenn¬ 
gleich ziemlich schwer zu bearbeiten. 
Geschätztes Brennmaterial; liefert vorzügliche Kohle. 
